Zirconium alloys
ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಘನ ದ್ರಾವಣಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಜಿರ್ಕಲಾಯ್ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಉಷ್ಣ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಕಡಿಮೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಸುತನ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್-ದರ್ಜೆಯ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶೇಕಡಾ 95ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತವರ, ನಿಯೋಬಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ನಿಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ನೀರಿನ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ಗಂಟು ತುಕ್ಕುಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂನ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾಗಶಃ ಮಿಶ್ರಲೋಹಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳ ರಚನೆಯು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ನ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ-ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಬ್ರಿಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಮಾಣು-ಅಲ್ಲದ ದರ್ಜೆಯ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹ್ಯಾಫ್ನಿಯಂನ 1-5% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗವು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂಗಿಂತ 600 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಫ್ನಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು (ಮಿಶ್ರಲೋಹದ <0.02% ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು). ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್-ದರ್ಜೆಯ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಶೇಕಡಾ 95 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು Zr ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಶುದ್ಧ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗವು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂಗೆ 0.18 ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ (2.4 ಬಾರ್ನ್) ಮತ್ತು ನಿಕೆಲ್ (4.5 ಬಾರ್ನ್) ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಯಾಕ್ಟರ್-ದರ್ಜೆಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು 0.3% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು 0.1-0.14% ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜಿರ್ಲೋ ಎಂದರೆ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ. 1100 ಕೆ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಷಟ್ಕೋಣ ಸ್ಫಟಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ (ಎಚ್ಸಿಪಿ) ಸೇರಿವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯು, ವಿಡ್ಮನ್ಸ್ಟಾಟನ್ ಮಾದರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಜಿಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕಿಂತ (α-Zr ನಿಂದ β-Zr ಗೆ) ಕೆಳಗಿಳಿದ ನಂತರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಎಚ್. ಜಿ. ಅವರು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಿರ್ಕಾಲಾಯ್ 1 ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 1940 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಝೋನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ರಿಕೋವರ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೆಲೆಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಶಕ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರ್ಕಲಾಯ್-1 ಅನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿರ್ಕಲಾಯ್-2 ಅನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ನಿ-ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿರ್ಕಲಾಯ್-4, ಜಿರ್ಲೋ ಮತ್ತು ಎಂ5 (1 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಯೋಬಿಯಮ್ನೊಂದಿಗೆ) ಸೇರಿವೆ. ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್-ತೆಳುವಾದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ಸವೆತದ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 40 ಪಿಪಿಎಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲ ಅಥವಾ 300 ಪಿಪಿಎಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಜನಕ) ಇರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಹೊಳೆಯುವ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ದಪ್ಪವಾದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪದರದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೈಡ್ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜಿರ್ಕಾಲಾಯ್ಸ್ 2 ಮತ್ತು 4 ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಉಪ-ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ತೆಳುವಾದ ಪದರವು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ದರ ಆರ್ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಆರ್ = 13.9·ಪಿ1/6·ಎಕ್ಸ್ಪಿ (− 1.47/kBT) ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ದರ ಆರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂ/(ಸೆಂ2·ಸೆಕೆಂಡ್) ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಪಿ ಎಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಅದು ಸುತ್ತುವರಿದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪಿ1/6 = 1 ಅಂಶವಾಗಿದೆ; ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು 1.47ಇವಿ ಆಗಿದೆ; ಕೆಬಿ ಎಂಬುದು ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ (8.617 ಇವಿ/ಕೆ) ಮತ್ತು ಟಿ ಎಂಬುದು ಕೆಲ್ವಿನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ದರವು 0°ಸೆ. ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 10−20 ಗ್ರಾಂ, 300°ಸೆ. ನಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಾಂ, 700°ಸೆ. ನಲ್ಲಿ 5.4 ಮಿಗ್ರಾಂ, ಮತ್ತು 1000°ಸೆ. ನಲ್ಲಿ 300 ಮಿಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ನೂರಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲದರ್ಶಕ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಗಿ ಮೂಲಕ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವು ಲೋಹದ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂನ ಒಂದು ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶೀತಕದ ನಷ್ಟದ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಹೊದಿಕೆಯು ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನ ಉಗಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂನ ಉತ್ಕರ್ಷಣವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಕರ್ಷಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಇಂಧನ ಜೋಡಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ರವ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗೆ. ಲೋಹದ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಅನ್ನು ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೀರಿನ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ D2O ಡ್ಯುಟೆರಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ Zr + 2 H2O → ZrO2 + 2 H2 ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಒತ್ತಡದ ಭಾರೀ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಶೀತಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು CANDU ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಡ್ಯುಟೆರಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಗಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆಃ Zr + 2 D2O → ZrO2 + 2 D2 ಈ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳ (ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ)ಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ (ಆಂಟೋಯಿನ್ ಲಾವೋಸಿಯರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ). ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು 1979ರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮೈಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ಸಣ್ಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಧಾರಕ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 11,2011 ರ ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ನಂತರ ಫುಕುಶಿಮಾ ಡೈಚಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ (ಜಪಾನ್) ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ 1,2 ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಇದು ಫುಕುಶಿಮಾ ಡೈಚಿ ಪರಮಾಣು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಭಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಸ್ಫೋಟಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಉಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅನೇಕ ನೀರಿನ ತಂಪಾಗುವ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಧಾರಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವೇಗವರ್ಧಕ ಆಧಾರಿತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಟೋಕ್ಯಾಟಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬೈನರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಡೆದುಹೋಗುವಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ 5-20% ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಕವಚಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ರಾಡ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶೇಖರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಬ್ರಿಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೈಡ್ಗಳೊಳಗಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶೀತಕದ ನಷ್ಟದ ಅಪಘಾತದ (ಎಲ್. ಓ. ಸಿ. ಎ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಬ್ರೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಉಗಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಧನ ರಾಡ್ಗಳ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ನ ಅವನತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದಿಂದಾಗಿ ಅಣು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನು ಇಂಧನ ರಾಡ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡದ ದರ-ಅವಲಂಬಿತ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ವಿರೂಪತೆಯ ಅವಳಿಗಳಂತಹ ವಿರೂಪತೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಸ್ಲಿಪ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ನಿಕಟ-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು (ಎಚ್ಸಿಪಿ) ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಲಿಪ್ ಯುನಿಟ್ ಕೋಶದ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, θc′ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿರೂಪವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಐದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿರೂಪವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು, ಪಿರಮಿಡ್ ಸಮತಲಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವಳಿ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಥವಾ 2 ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಮತಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ವಿರೂಪತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು Zr ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿರೂಪತೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ದರದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿರೂಪತೆಯ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ವಿಧಾನಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್ ವಿರೂಪವು ಅಂತಿಮ Zr ಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ; ವಿರೂಪತೆಯ ಅವಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Zr ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿರೂಪತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ Zr ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ (ಸಿಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಹೊಂದಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನ ಸ್ಲಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಸಿ. ಆರ್. ಎಸ್. ಎಸ್ ಅಂತರಾಲೀಯ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 10−4s−1 ರ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಏಕ ಸ್ಫಟಿಕ Zr ನಲ್ಲಿನ ಬೇಸಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ 550 °C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಲಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ದರದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯೊಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ವಿರೂಪತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು Zr, ಬೇಸಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಒತ್ತಡ-ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶುದ್ಧತೆ Zr ನಲ್ಲಿನ ಏಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಮೈಕ್ರೋಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದು ಬೇಸಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗಿಂತ ಕೇವಲ 1.3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 1ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸಿ + ಎ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಲಿಪ್, ಎ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗಿಂತ 3.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿ. ಆರ್. ಎಸ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 2ನೇ-ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಮತಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುವುದು Zr ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ θc + aÂ1ನೇ-ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜೆನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕೋಫೆನ್ ಅವರು, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಿ ಅಕ್ಷದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿ + ಎ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿ + ಎ ವಾಹಕಗಳು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಅವಳಿಗಳ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸ್ಫಟಿಕೀಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಂಘಟಿತ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ವಿಧಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚನ (ಸಿ1, ಸಿ2) ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯ (ಟಿ1, ಟಿ2) ಅವಳಿಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಷಟ್ಕೋಣ ನಿಕಟ-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ (ಎಚ್ಸಿಪಿ) ಘಟಕ ಕೋಶದ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಅವಳಿ ಸಮತಲ K1, ಅವಳಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿ ಸಮತಲ, ಮತ್ತು η1, ಇದು ಅವಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. Zr ನಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಅವಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, η1 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು K1 ಸಮತಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವಳಿ ಸಮತಲ, ಕತ್ತರಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಮತಲವು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಗುಂಪಿನ ಆಧಾರ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷ-ಕೋನದ ತಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಂಬಂಧವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಮತಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋನದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವಳಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ 180° ತಿರುಗುವಿಕೆ (η1 ಅಥವಾ K1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು), ಅಥವಾ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಫಲನ (K1 ಅಥವಾ η1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತಲ) ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅವಳಿ ವಿಧವೆಂದರೆ ಕೆ1 = {101ಎನ್2} η1 = <101ಎನ್1> (ಟಿ1) ಅವಳಿ, ಮತ್ತು ಈ {101ಎನ್2} <101ಎನ್1> ಅವಳಿಗಳಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಂತರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಎಚ್. ಸಿ. ಪಿ. ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮ್ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಆರು ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಾನ ಅವಳಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಳಿ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಅಕ್ಷ-ಕೋನದ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವಳಿ ಪ್ರಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ (ವಿಭಾಗಿಸುವ ಸಮತಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ), ಅವಳಿ ಗಡಿ ಜಾಡು. ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಳಿ ವಿಧವು ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದರ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲದರ್ಶಕ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ರಚನೆ, ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿರೂಪತೆಯ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ (ಅಂದರೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸ್ಲಿಪ್) ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. T1 ಅವಳಿ ವಿಧವು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ದ್ರವ ಸಾರಜನಕದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಳಿ ಪ್ರಭೇದಗಳೆಂದರೆ {112 n2} Â112 n3 Â (C1 ಅವಳಿ) ಮತ್ತು {101 n2} Â 101 n1Â (T1 ಅವಳಿ). ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಳಿಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ದ್ವಿತೀಯಕ ಅವಳಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. C2 ಸಂಕೋಚಕ ಅವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 550°C ವಿರೂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಳದ ಸ್ಲಿಪ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿರೂಪತೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕ್ಯಾಸ್ನರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ, 0.001 s−1 ಮತ್ತು 3500 s−1 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಘಟಕಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಏಕ ಅಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇಳುವರಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಿವಿನ ಒತ್ತಡದ ದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಸ್ಲಿಪ್-ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವಿರೂಪತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ-ಸಮಮಿತಿ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪಿಯರ್ಲ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವಿರೂಪತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Zr ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್-ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸಮತಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಘಟಕಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಳದ ಸಮತಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು <a> ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ <c + a> ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂನ ಪ್ರಸರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಕೇಬ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ <a> ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವು ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸಮತಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಳದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ <a> (ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್) ಮತ್ತು <112 n 3 n> <c + a> ({101 n 1} ಪಿರಮಿಡ್) ಸ್ಲಿಪ್ ಎರಡೂ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ ದ್ರವ ಸಾರಜನಕದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ <a> ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅರೆ-ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದ ದರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಕೇಬ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಫಲಕದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ 1 ಅವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಲ್ ಟೆಕಶ್ಚರ್ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ 1 ಅವಳಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ (3000s−1) ವಿರೂಪವು ಅರೆ-ಸ್ಥಿರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಸ್ನರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಅವಳಿ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪೋಲುಂಗೋ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ಧಾನ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಥೂಲದರ್ಶಕದ ಅನ್ವಯಿಕ ಒತ್ತಡದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಷ್ಮಿಡ್ ಅಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಟರ್ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಇದು ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಬಹುಪಾಲು ಅವಳಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಷ್ಮಿಡ್ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅವಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಆಧಾರಿತವಾದ ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅಂತೆಯೇ, ಅವಳಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಷ್ಮಿಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಷ್ಮಿಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಅವಳಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಅವಲಂಬನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ದರಗಳಲ್ಲಿ. Knezevic ಮತ್ತು ಇತರರು. ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ದರ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿಸ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಶುದ್ಧತೆಯ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ Zrನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 10−3 ಮತ್ತು 103s−1 ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡದ ದರಗಳಿಗೆ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಟಿ1 ಅವಳಿಗಳು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಲಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಬೇಸಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ ದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ದರದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಅರೆ-ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ದರದ ಲೋಡಿಂಗ್ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಟಿ1 ಅವಳಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಿ2 ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿ1 ಮತ್ತು ಟಿ2 ಅವಳಿಗಳ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಟಿ2 ಅವಳಿಗಳು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಟಿ1 ಅವಳಿಗಳು ಅವಳಿ ಸಮತಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉದ್ದವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಗಡಿ ಕುರುಹುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಟಿ1 ಅವಳಿಗಳ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಒಂದೇ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವಳಿ ತುದಿಗಳನ್ನು ಧಾನ್ಯದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟಿ2 ಅವಳಿಗಳು ದಪ್ಪವಾಗುವ ಬದಲು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಿಂದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಅದೇ ರೂಪಾಂತರದ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 97.0% ನ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ (CP-Zr) ಗೆ, ಬೇಸಲ್, ಪಿರಮಿಡ್, ಮತ್ತು ಸಿ + ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (ಎನ್. ಡಿ.) ಅರೆ-ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ದರ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ Zr ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷದ ಅಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಿನ (ಟಿಡಿ) ವಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸದ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಬೇಸಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅರೆ-ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದ ದರ (ಕ್ಯೂಎಸ್) ಲೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ದರದಲ್ಲಿ (ಎಚ್ಆರ್) ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನಿಂದ (ಎನ್ಡಿ/ಟಿಡಿ) ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದ ಕಸಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು Zr-2.5Nb ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ಮೊಣಕಾಲು ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೀಕೃತ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ವಸ್ತುವು ಸೆರಾಮಿಕ್ನ ಅನುಕೂಲಕರ ಮೇಲ್ಮೈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ (ಕಡಿಮೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸವೆತದ ಪ್ರತಿರೋಧ), ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಲೋಹದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬೃಹತ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ತಯಾರಿಕೆ, ಮುರಿತದ ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ), ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತಲ ಸಮರದ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಪರಮಾಣು ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ವೋಡ್ಕಾ ಶಾಟ್ ಗಾಜಿನಂತಹ ಮನೆಯ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲಕ್ಷಣ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. "ಪರಮಾಣು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಮ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೀಸಲಾದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಫುಕುಶಿಮಾ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೂಗಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಟಿತ್, ತೈ. ಸೈನ್ಸ್, ಸಬ್ಮರೀನ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಃ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಅರ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಬನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಔಲ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ISBN 9781735136646. ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಪರಮಾಣು ವಸ್ತುಗಳು